( 46 9 ) 

 servir des dissolutions de double chlorure chauffe de 60 80 degrs pour 

 augmenter l'paisseur des dpts. 



Je ferai remarquer encore que pour le nickel comme pour le cobalt, les 

 effets de dpt varient avec la nature du laiton; qu'il y en a qui donnent les 

 effets les plus satisfaisants, tandis qu'il y en a d'autres qui rsistent fortement 

 au dpt; ce sont ceux qui renferment une plus grande proportion de 

 zinc. Quant au cuivre rouge, il est toujours employ avec avantage. Quand 

 le cuivre ne se recouvre pas galement, ce qui est d l'imperfection du 

 dcapage, il faut toucher toutes ces parties avec une pointe de zinc ou un 

 morceau de zinc effil; on obtient, par ce moyen, un dpt uniforme. Pour 

 le cobalt et pour le nickel , il faut oprer dans les conditions d'une tempra- 

 ture voisine de l'bullition. 



Dpts de fer. 



D'aprs ce que je viens de dire des mtaux oxydables tels que les deux 

 prcdents, dans la prcipitation avec adhrence, on concevra que le fer 

 doive se comporter de la mme manire, c'est--dire se dposer sur le cuivre 

 et probablement sur d'autres mtaux, par le contact du zinc. L'exprience a 

 confirm pleinement cette prvision. Le fer dpos sur le laiton affecte la 

 couleur qui lui est propre. 



tamage du cuivre et du fer. 



Le cuivre et le fer se recouvrent facilement d'tain de manire donner 

 un bon tamage. On opre comme les autres mtaux. C'est une des opra- 

 tions les plus satisfaisantes. 



De l'intervention des courants plus ou moins intenses pour oprer les dpts mtalliques. 



On a vu que la dcomposition des doubles chlorures par immersion, 

 une temprature convenable, avec dpt immdiat et adhrent du mtal, 

 pouvait s'oprer des deux manires, soit en plongeant seulement la lame de 

 mtal destine recevoir le dpt dans une dissolution de double chlorure 

 neutre une temprature qui variait de 60 100 degrs ou aux environs, 

 suivant la nature du mtal, soit quand celui-ci n'tait pas assez oxydable pour 

 dcomposer la solution, en s aidant du contact du zinc. On conoit parfaite- 

 ment que si l'on veut employer l'action d'un appareil lectro-chimique com- 

 pos de plusieurs couples, afin de donner une paisseur au dpt mtallique , 

 les effets varieront dans ces deux cas. Dans le premier il pourra arriver, et c'est 

 ce qu'on observe le plus frquemment, que le mtal servant d'lectrede n- 

 gatif ne soit pas rendu par l'action du courant assez lectro-ngatif pour que 



